— 42 — 



Les causes de cette perte sont inhérentes aussi à la dessi- 

 cation du goémon, par le fait que le goémon, en étant séché à 

 l'air libre, est exposé aux intempéries et conséquemment à des 

 lessivages de ses éléments solubles, en commençant par les plus 

 solubles, les iodures, bromures et chlorures de potassium, de 

 sodium et de magnésium, lessivages occasionnés par la brume, 

 la rosée et la pluie. 



Les causes de cette perte sont inhérentes enfin encore à la 

 haute température, à laquelle a lieu Tincinération du goémon, 

 qui provoque la volatilisation d'une partie de l'iode, volatilisation 

 favorisée par la présence de sable qui inévitablement s'attache 

 au goémon en le séchant sur les dunes. 



Pour montrer l'importance de la déperdition en cendres et 

 en iode provoquée par le seul séchage à l'air libre du goémon, 

 c'est-à-dire par son lessivage par l'eau atmosphérique, je fais 

 suivre le résultat d'essais qui à cet effet ont été exécutés par 

 M. E. AUary, un des plus méritants chimistes de notre 

 industrie iodière : 



i8 kilos de laminaires coupées ont été divisés en deux 

 parties égales, de manière à offrir une composition analogue, 

 du poids de 9 kilos chacune. 



Les premiers 9 kilos de Laminaires ont été brûlés sans 

 dessiccation préalable et ont produit 470 grammes de cendres, 

 dont 8,238 grammes d'iode. 



Les autres 9 kilos de Laminaires ont été brûlés après un 

 long abandon à l'action de la pluie et ont produit i3o grammes 

 de cendres, dont 0,940 grammes d'iode. 



Pour montrer d'autre part l'importance de la déperdition en 

 iode provoquée par le seul brûlage du goémon, par sa calci- 

 nation même, tant sans sable, qu'en présence de sable, je fais 

 suivre le résultat d'essais qui ont été effectués à cet effet par 

 M. Herland qui, comme M. Allary, s'est beaucoup dévoué à 

 l'amélioration de la fabrication de l'iode en partant des cendres 

 de goémon : 



Cendres de goémon Cendres de goémon 



sans sable. avec sable. 



Contenance en iode Contenance en iode 



avant la calcination 46 0/00 36 0/00 



après i5 minutes de calcination 33 0/00 18 °/oo 



après 3o minutes de calcination 27 0^00 6 0^00 



après I heure de calcination 6 0/00 3 0/00 



après 2 heures de calcination 2,5 °joo o,'po <^/oo 



Après avoir démontré les principales imperfections des 

 procédés sur lesquels sont basées nos méthodes jusqu'à présent 

 employées pour l'extraction des éléments contenus dans les 

 algues marines, j'en fais suivre la description. 



